28 







fiestan, una vez bien consolidada la composition en el 



agua. 



Ahora, en cuanto a las mezclas del cemento con la arena, 

 se tiene en primer termino que las argamasas hechas con 

 arena medianamente gruesa, siempre dan resultados mas 

 satisfactorios que las preparadas con arena fina ; cuya di- 

 ferencia a veces Uega a modilicar el resultado hasta en un 

 tercio de las cifras respectivas. 



Tan laego que la proporcion de la mezcla entre cemento 

 de buena clase y arena pasa de 1 : 3 a 4, ya no se notan en 

 las piezas las pequefias rajaduras capilares que acompa- 

 nan a la argamasa del cemento puro, consolidado al aire 



seco. 



Sucede ahora, cuando se trata de mezclas magras con 

 arena algo gruesa, en la proporcion de mas de 3: I, que la 

 masa del cemento interpuesto entre los fragmentos 6 granos 

 siliceos, no es del todo suficiente, cuantitativamente, para 

 conscguir el objeto, que consiste no solamente en cubrir 

 cada fragmento de arena con una deigada capa, sino relle- 

 nar ademas los intersticios 6 vacios que quedau entre los 

 granos. Viene entonces la necesidad de un agregado de cal 

 grasa 6 hidraulica en cantidades limitadas, cuya presencia 

 modifica favorablemente los morteros, cerrando 6 rellenando 

 los poros e intersticios, por la introducciou de materia so- 

 Hda, en vez de agua 6 aire. El alto grado de blandura 6 

 plasticidad que sobre todo caracteriza las particulas impal- 

 pables de la cal apagada, contribuye a hacer mas desliza- 

 bles y movibles entre si las particulas arenosas 6 cimento- 

 sas de la mezcla hiimeda, afirmando la masa, y con cantida- 

 des relativamentereducidas de agua se consigue de esta ma- 

 nera una pasta masable por el albanil. 



Es facilprobar esto, preparando por ejemplo una mezcla de 

 1 parte de cemento puro con 4 6 5 partes de arena gruesa y 

 agregando el agua en ciertas proporciones reducidas ; se 

 vera que resuita una masa excesivamente magra y aspera, 



